170 VARIATIONS d'Élasticité de l' « invar » 



Elle donne pour l'invar' que nous avons employé 



(n= 36,12). 



T = 250", 23 



C'est à peu prés la température où commence la forte 

 augmentation du décrément. 



Conclusions 



r Lorsque la température augmente, le IP module 

 commence par croître presque linéairement, puis passe 

 par un maximum aux environs de 225°, pour décroître 

 ensuite plus rapidement de sorte que la partie descen- 

 dante de la courbe est plus rapide que la partie ascen- 

 dante. 



2° Le maximum du IP module correspondant très 

 approximativement au point de transformation, calculé 

 par la formule que M. Guillaume avait établie en se 

 basant sur la notion des états correspondants. 



3° Le décrément logarithmique reste à peu près 



') La Vereinigte Deutsche Nickel \Verke A.- G. à Schwerte qui 

 nous a fourni le métal, a bien voulu se charger de faire l'analyse 

 des fils mêmes qui ont servi à ces expériences. Cette analyse a 

 fourni le résultat suivant. 



Première analyse 36.111 "/o nickel. 



Deuxième analyse 36.124 "/o » 



Moyenne 36.118 + 0.03 



En outre, le métal contenait environ 0.02 "/o de cuivre; mais 

 la quantité de métal mise à disposition pour l'analyse n'a pas 

 permis une détermination plus exacte du cuivre. 



Etant donnée la précision relativement grande des mesures qui 

 précédent, ce renseignement nous était précieux. Nous saisissons 

 cette occasion pour exprimer à la Deutsche Nickel Werke et à ses 

 directeurs nos plus vifs remerciements pour leur aimable et pré- 

 cieuse collaboration. 



